



Heft 43. | 
23. 10. 1914 
ß-Kristalle in die Phasen # und y durch Kornver- 
egröberung sichtbar zu machen. Im Gegensatz zu 
den Resultaten von Carpenter (1912) konnte eine 
wesentliche Wirkung des Vanadiums nicht fest- 
gestellt werden. In den von 650° langsam abge- 
kühlten Proben schien durch den Vanadinzusatz die 
relative Menge der ß- und y-Kristalle etwas ver- 
größert zu sein. Auch hier ist der Schluß zu- 
lässıg, daß das Vanadin in fester Lösung aufge- 
nommen ist und darin mehr als die gleiche Ge- 
wichtsmenge Zink ersetzt. Andere Proben wurden 
nach dem Carpenterschen Verfahren auf 445° 
angelassen. Eine Legierung, die aus reinen ß- 
Kristallen bestand, zeigte nach 9 Wochen langer 
Behandlung immer noch keinen sichtbaren Zer- 
fall. Kine andere Probe, die freie «-Kristalle 
daneben enthielt, zeigte diese merklich zusammen- 
geballt, aber auch hier waren die ß-Kristalle un- 
verändert, ebenso bei einer anderen Probe mit 
überschüssigem y. 
Ein neuer Konstituent wär in keinem Falle 
durch die vorliegenden Vanadinzusatze in die 
Legierung hineingebracht. Allerdings traten mit 
großer Hartnackigkeit dunkle blaue Flecken auf, 
die offenbar ein unvermeidliches Oxydationspro- 
dukt des Vanadiums waren: Unter 0,5 % V traten 
diese Massen noch nicht auf. Das Hauptresultat 
ist also, daß kleine Vanadinzusätze an sich die 
Struktur des Messings überhaupt in keiner Weise 
beeinflussen. 
Alles in allem hatte also der Vanadinzusatz 
keinen ungünstigen, vielleicht vielmehr einen vor- 
teilhaften Einfluß auf das Messing. Die Korn- 
feinheit ist dabei von einschneidender Bedeutung, 
da sie die mechanisch-technischen Qualitäten des 
Metalles bestimmt. 
Sehr eingehende Studien ähnlicher Art an 
einem Messing mit 40 % Zinn haben Stead und 
Stedman ausgeführt. Proben dieser Legierung 
wurden auf verschiedene Temperaturen bis zum 
Schmelzpunkt erhitzt und dann entweder an der 
Luft gekühlt oder abgeschreckt, andere Proben 
wurden Wochen und Monate lang gelinde geglüht. 
Mikrographische Studien zeigten dann, wie sich 
die relativen Mengen von «- und ß-Kristallen, aus 
denen bekanntlich alle Messinge aufgebaut 
sind, mit der Temperatur verschieben, so 
daß nach genügend langem Glühen bei 
450° das Messing fast ausschließlich aus 
a-Kristallen, und nach dem Erhitzen auf 
etwa 800° mit nachfolgender Abschreckung 
ausschließlich aus ß-Kristallen besteht. Auf der 
Grundlage dieser mikrographischen Feststellungen 
war es dann sehr interessant, die Festigkeitseigen- 
schaften und die günstigste Glühbehandlung im 
Zusammenhang mit der Struktur festzustellen. 
Weiter behandelt ein Vortrag von Dewrance 
die Festigkeit von Bronzen bei höheren Tempera- 
turen, speziell bei Beanspruchung durch den 
Druck überhitzten Dampfes. Die Festigkeit der 
Metalle und Legierungen zeigt im allgemeinen bei 
relativ geringen Temperaturerhöhungen bereits 
Guertler: Vom diesjährigen Kongreß des Institute of Metals in London. 957 
sehr unangenehme Abnahmen. Die erwähnte 
Untersuchung gab das merkwürdige Resultat, daß 
ein Zusatz geringer Mengen Blei, obwohl das Blei 
einen so niedrigen Schmelzpunkt hat und erfah- 
rungsgemäß im freien, ungebundenen Zustande in 
den Bronzen isoliert bleibt, noch bei fast 300° 
eine weit höhere Festigkeit und Dehnung als blei- 
freie Bronze bewirkt. Der Verfasser hofft durch 
weitere Zusätze noch anderer Metalle noch weitere 
Verbesserungen zu erreichen. 
Endlich liegt noch ein sehr interessanter Vor- 
trag von Gulliver vor, welcher ein Thema von all- 
gemeiner Bedeutung behandelt. Wir beschreiben 
bekanntlich neuerdings die Gesamtheit der in 
einem aus der Vereinigung zweier Metalle gebil- 
deten System auftretenden Verbindungen, festen 
Lösungen, Schmelzen usw., ferner ihre gegensel- 
tigen Sättigungsgrenzen, die Gebiete der aus ihnen 
gebildeten Mischungen, die Temperaturkurven der 
beginnenden und der vollendeten Schmelzung 
durch ein sogenanntes Zustandsdiagramm, dessen 
Koordinaten Temperatur und Zusammensetzung 
sind. Wir können mit Hilfe dieser Diagramme 
ohne weiteres jede beliebige Zusammensetzung 
und Temperatur ablesen, woraus eine Legierung 
in diesem Zustande aufgebaut ist. Diese Zustands- 
diagramme stellen nun aber bloß die Gleichge- 
wichtszustände dar. Diese aber werden bei der 
Kristallisation aus den Schmelzen und der nach- 
herigen weiteren Abkühlung unter normalen Ab- 
kühlungsbedingungen selten eingehalten. Gulliver 
lehrt uns nun, wie es möglich ist, aus dem Zu- 
standsdiagramm gleichzeitig abzulesen, in welchem 
Sinne die Änderungen liegen werden, die bei 
Nichteinhaltung des Gleichgewichtes durch relativ 
zu schnelle Abkühlung eintreten müssen. Bereits 
in einem früheren Vortrage hatte der Verfasser zu- 
nächst den Fall der Erstarrung eines Systems mit 
der bekannten sogenannten eutektischen Mischung 
zweier elementarer Kristallarten ‘behandelt, die 
in begrenztem Maße feste Lösungen mitein- 
ander bilden. Er machte zunächst: die 
extreme Annahme, daß Diffusionsvorgänge 
innerhalb der ausgeschiedenen Kristallart bei ge- 
nügend schneller Kühlung gänzlich ausgeschlossen 
seien, daß aber andrerseits die eutektische Rest- 
schmelze pünktlich und ohne Verzögerung kristal- 
lisierte, sobald ihre Kristallisationstemperatur, 
die sogenannte eutektische Temperatur, erreicht 
ist. Ferner wird zur Vereinfachung angenom- 
men, daß die „Solidus“ und ,,Liquidus“, d. h. die 
Kurven des Endes und des Beginns der Kristalli- 
sation in Abhängigkeit von der Zusammensetzung, 
gerade Linien sind. Unter diesen Bedingungen 
werden mathematische Gleichungen abeeleitet, 
welche den Betrag der eutektischen Restschmelze 
zu berechnen gestatten. Bekanntlich ist der Be- 
trag gegenüber dem Gleichgewichtsbetrage zu 
groß. Dieses Plus stellt der Verfasser in seinen 
Arbeiten sehr geschickt graphisch durch ein 
schwarzes Feld dar. Er wendet seine Berech- 
nungsmethode zunächst auf die Blei-Zinn-Legie- 
